Task: Translation
Input (Czech): Výchozí ocel obsahující v hmotnostních  ? 2,5 až 4,0 křemíku, 0,1 až 0,7 % hliníku,  0,1 až 0,5 % manganu, zbytek železo a nezbytné  nečistoty, ocel se odlévá, válcuje za  tepla, normalizačně žíhá na teplotu 900 až  1 150 °C po dobu 1,0 až 5,0 minut, ochlazuje  rychlostí minimálně 50 °C za minutu, válcuje  za studená s redukcí minimálně 70 % a nakonec  se žíhá na teplotu 800 až I 050 °C po dobu  2 až 8 minut, přičemž v prvé etapě žíhání  se pás ohřívá rychlostí minimálně 300 °C za  minutu v oduhličující atmosféře a ve druhé,  etapě žíhání se pás tahem prodlouží o 0,05 až  0,5 %. Zlepšení tvařitelnosti pásu za studená  se dosáhne předřazením žíhání na teplotu  500 až 720 °C po dobu minimálně 1 minuty  a/nebo ohřevem pásu na teplotu 50 až 200 °C
Output (English): Starting steel containing by weight  ? 2.5 to 4.0 silicon, 0.1 to 0.7% aluminum,  0.1 to 0.5% manganese, the remainder iron and necessary  dirt, steel is cast, rolled behind  heat, normalizing to 900 to  150 ° C for 1.0 to 5.0 minutes, cooled  at least 50 ° C per minute  cold with a reduction of at least 70% and finally  annealing at 800 to 1050 ° C for a period of time  2 to 8 minutes, while in the first stage annealing  the belt is heated at a rate of at least 300 ° C per  a minute in the decarburizing atmosphere and in the other,  The annealing step extends the belt by 0.05 to  0.5%. Improved cold formability of the belt  is achieved by upstream annealing  500 to 720 ° C for at least 1 minute  and / or heating the strip to a temperature of 50 to 200 ° C